164 



I et andet Forsøg behandledes Bjergarten med Flussyre, 

 derpaa glødedes Graphiten bort i Ilt — hvilket tog meget lang 

 Tid — , derpaa smeltedes med kuls. Natron o. s. v., og i Resten 

 fra alle disse Operationer fandtes 98 pCt. Lerjord. Allerede 

 Forskjellen i Lerjordsprocenten er her paafaldende. At der i 

 første Analyse tillige er fandet Magnesia, er udentvivl de kemiske 

 Kjendetegn, hvoraf Smith slutter til Spinellens Tilstedeværelse. 



Det forekom mig nu strax tvivl^mt, hvorvidt Spinellen, 

 hvis man virkeligt havde at gjøre med Spinel, kunde gaa uskadt 

 gjennem disse voldsomme Processer, og jeg prøvede derfor en 

 anden Maade at isolere den paa, hvilket ogsaa lykkedes fuld- 

 stændigt. 



Sættes- nemlig Bjergarten, som ikke bør være altfor fmt 

 pulveriseret, i smaa Mængder efterhaanden til en Blanding af 

 Salpeter og kulsurt Natron, som holdes smeltet ved stærk 

 Varme, f. Ex. over en Gasblæselampe, da iltes Graphiten, sam- 

 tidig med at Silikaterne sønderdeles, alt i meget kort Tid, og 

 Massen udludes efter Afkjøling med en forbausende Lethed. 

 Efter Udludning med varmt Vand nogle Gange og efter nogle 

 Behandlinger med stærk Saltsyre, derpaa med fortyndet Flus- 

 syre, er Spinellen fuldstændigt isoleret. 12 Gram af Bjergarten 

 gave mig ved denne Behandling omtrent 1 Gram Spinel som 

 haarde , sorte Korn , der i gjennemfaldende Lys ere røde. 

 Lægges de i Canadabalsam og sees under Mikroskopet, vise de 

 sig ogsaa her røde og fuldstændigt friske, og det er over- 

 hovedet ikke muhgt da at opdage nogensomhelst Forskjel 

 mellem disse og dem, der endnu sidde i Bjergarten. Haard- 

 heden er større end Kvartsens, og Vægtfylden omtrent 3.45. 



Til Analysen pulveriseredes Minerallet i en Staalmorter. 

 Det metalliske Jern, som herved bragtes ind, blev udtrukket 

 med svag Saltsyre, hvorpaa jeg fandt følgende Sammensætning 

 i 0.2995 Gram: 



